この規格は,メタクリル酸エステルの単量体及び重合体を主成分とする歯冠用の常温重合レジン(以下,レジンという。この規格の引用規格を,次に示す。レジンは,製造業者が指定する方法で使用したとき,容易に歯冠を修復できなければならない。組織に長期にわたり為害作用があってはならない。分以内でなければならない。以上でなければならない。よって試験したとき,0.7mg/cm2以下でなければならない。よって試験したとき,容易に認められるような変色があってはならない。成形したレジンのよく研磨した面は,光沢があり滑らかでなければならない。成形したレジンの色調は,製造業者の色調見本に合致しなければならない。材料は,次のとおりとする。(1)レジンは,粉末及び液から成り,粉末は天然歯の色調に応じた色調別の種類をもつものとする。標準網ふるいを通過する細粉から成り,質が均一できょう(夾)雑物を含んでいてはならない。(3)液は,メタクリル酸エステルの単量体を主成分とし,透明な液体であって,沈殿物を含んでいてはならない。試験条件は,次のとおりとする。%の均一な環境で行う。6509-1993(2)試験に用いる水は,特に指定がない限り,蒸留水又はこれと同等以上の純度の水を用いる。(3)レジンの成形条件は,製造業者の指定する方法による。時間後型から取り出す。レジンの色調の比較は,正常色覚をもった人が目視によって比較判定する。規定するキセノン標準白色光源を用いて,著しい色反射がない場所で行う。以上とし,背景はフェルト又はベルベットのようなつや消しの黒色とする。試験項目は,次のとおりとする。硬化時間試験は,次のとおりとする。(1)粉末及び液を製造業者が指定する比率で混合する。分後液に湿潤しない粉末を取り除き混合する。95∼100%の恒温器中に移す。1mm2のビカー針を試験片の面に静かに落とし,針跡がつくかどうかを調べる。(3)の操作を繰り返し行い,混和を開始したときから試験片に針跡がつかなくなるまでの時間を測定し,これを硬化時間とする。試験機は,ミクロブリネル硬さ試験機又はこれと同等の硬さ試験機とする。